69 



7) Residiiet i (0) *lcv iitttM- skyllet fru iMltriun (Ask(!tilv;r\t 

 ==> 0,111) indkogt liiJA3n med Saltsyre = 0,205 svovlsmir Kalk; 

 skyllet fra iMltriim (Tilvæxt af Asken 0,097) behandlet med ko- 

 gende kulsunr Katronoi)losning = 0,506 Kiseljord. 



8) Residnol fra alle disse Behandlinger veiede ll,7io Gran. 

 IJ. 20,189 Griin af det samme Pulver tabte ved en meget 



svag Brunnglodhede 0,057, som regnedes for Vand = 0,28 y, 

 og ved en senere Smeltning med Borax 1,357 = (5,72 § Kulsyre. 

 Kiselsyre-Mængden i 3. 6. 7. er = 5,596^ Kiselsyre. 

 Den svovlsure Kalks Mængde i 4. 5. 7. er = 17,795 = 

 7,327 Kalk. 



Samtlige Residuer efter de fra Filtrum skyllede Portioner 

 udgjøre 1,000 Gran, som, beregnede, hver for sig, svare til 

 0,163 Kiseljord altsaa ialt . . = 5,759 20,61 § = 10,70 O 

 0,135 Kalk — — ' . . = 7,467 = 26,73« = 7,64= 



og 0,702 Residuum — - . . =12,442 = 44,54 {} 

 Manganilte, Jernilte, Magne- 



sia og Leerjord .....= 0,254 = 0,91 § 



Kulsyre 6,72 § = 4,89 O 



■ Vand 0,28 



99,79. 



Da 6,72 Kulsyre indeholde .4,89 Ilt og fordre til et neutralt 

 Salt saa megen Kalk, som indeholder 2,44, saa bliver, naar vi 

 fradrage den fra hele Kalkens Iltmængde 7,64 — 2,44 = 5,20, 

 medens Kiselsyrens Iltmængde er 10,70. Den characteristiske 

 Bestanddeel af det blandede Mineral er altsaa et af Syrer de- 

 componibelt Kalkbisilicat, Wollastonit, og Sammensætningen var 



15,26 kulsuur Kalk. 



38,81 Wollastonit. 



44,54 Granat, Feldspath og Quarts. 

 1,39 Vand, Leerjord, Magnesia, Jernilte og Manganilte. 



100,00. 



En anden Portion af et andet Stykke blev behandlet ligesom 



